﻿104 



Nach 11 Tagen hatte sie 6,78% Wasser absorbirt, 

 n 24 „ „ „ 7,18 „ „ n 

 a 33 „ „ „ 7,47 „ „ „ 

 . 191 „ , „ 8,60 „ 

 n 236 „ „ „ 8,66 „ „ 

 n 278 „ „ „ 8,68 „ „ „ 

 » 330 „ „ „ 8,72 „ „ „ 

 Dieser Versuch zeigt mit Evidenz die grosse Absorptions- 

 fähigkeit unserer Kohle. Gesetzt auch, dass sie beim Erhitzen 

 im Wasserbade nicht alles Wasser abgegeben hätte, so hat sie 

 durch andauerndes Stehen in mit Feuchtigkeit geschwängerter 

 Atmosphäre nicht nur die bei der Siedhitze des Wassers ab- 

 gegebenen 7,20% wieder aufgenommen, sondern noch 1,52% 

 darüber. Dieser Versuch zeigt, dass unsere Kohle bis 9,28% 

 und möglicherweise auch noch etwas mehr Wasser enthalten kann. 

 Unter den Proben fanden sich auch kleine Stücke einer schwar- 

 zen, nach ihrem äussern Habitus an Gagat erinnernden Varietät 

 mit starkem Glasglanz und muscheligem Bruch. Scheinbar gehören 

 diese Stücke derselben glänzenden Kohle an und stammen wahr- 

 scheinlich aus denjenigen Stellen, wo dieselbe zu Tage lag; des- 

 halb war es in Bezug auf die Hygroskopicität interessant, die in 

 ihr enthaltene Menge Wasser zu bestimmen. Sowohl durch Verlust 

 (im Luftbade bei 120° C. erhitzt), als auch direct ergab sich 

 dieselbe = 9,41 bei 2,20% Aschegehalt. Vergleichen wir diese 

 Wassermenge mit der, welche das Pulver unserer glänzenden 

 Kohle im Verlaufe von 11 Monaten aus der feuchten Atmosphäre 

 absorbirt hat (9,28%), so sehen wir, dass letztere bei ungehin- 

 dertem Zutritt der Feuchtigkeit auch noch höher steigen kann. 



Die directe Bestimmung sowohl durch Schmelzen mit Ätz- 

 kali und Oxydation durch Salpeter, als auch auf anderm Wege, 

 von dem weiter die Eede sein wird, zeigte, dass die glänzende 

 Kohle frei von Schwefel ist. Nachdem also der Wassergehalt 

 derselben genau festgestellt war, nahm ich ihre eingehende 

 chemische Analyse vor. Schon die vorhergehenden Versuche zur 

 Bestimmung des Gehalts an Asche zeigten die ausserordentlich 

 schwierige Verbrennlichkeit dieser Kohle, indem ein Gewicht von 

 ungefähr 1 Gramm gepulverter Kohle in einem offenen und ge- 

 nest gestellten Tiegel über einem Gasbrenner erst nach 9 Stunden 



